4l8 A C A D E M I E 



reufll pour Tamener a I'etat d'acier. La fonte 

 grile ne donne point de cette maniere de 

 bon acier , il elt meilleur avec la fonte blan- 

 che. ( Ibid. n". 4. ) 



310. La fonte grife & la fonte blanche de 

 Dannemora, cementees pendant douze jours 

 dans la crait pulvirijk , fe font trouvees tres- 

 duftiles , avec une lame de fer a la furtace , 

 ^ de I'acier deffous : la derniere etoit mieux 

 convertie , pouvoit etre forgee , & a donne 

 a la trempe un tranchant dur, feulement un 

 pen caffant. La fonte s'eft comportee de meme 

 dans le cement d'ecailles d'huitres , il n'y a 

 eu de difference qu'en ce qu'elle etoit un 

 peu plus adoucie. (^Ibid» n°^. 5 & G.') 



■5 2°. Dans le gypfi non calcine ^ la fonte perd 

 ordinairement de 10 a 20 pour cent ; une 

 partie eft calcinee par le foufre qui fe forme, 

 line partie devient fer doux ; cependant un 

 morceau de fonte blanche fouett^e d'un peu 

 de gris, s'eft trouve convert! en acier, fans 

 avoir la croiite de fer doux , & fe laiffoit 

 tres-bien etendre a chaud. Le fpat pefant ^ em- 

 ploye comme cement, a prefente les memes 

 phenomenes, la fonte a paffe a I'etat de fer 

 duftile noir , & a donn6 , apres avoir ^te 

 forgee & trempee, un acier dur, mais pall- 

 leux. (72°^ 7 6- S.) 



33®. La fonte blanche, cementee dix jours 

 dans \q f eld -fpat blanc ^ a ete convertie en 

 acier ; elle etoit grife dans la caffure avec 

 des ftries blanches brillantes : le feld-fpat 

 avoit coul6, de meme que le creufet, en une 



